पुनर्क्रिस्टलीकरण (धातुकर्म)

सामग्री विज्ञान में, पुनर्क्रिस्टलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकृत स्फटिक को क्रिस्टलोग्राफिक दोष-मुक्त अनाज के एक नए सेट से बदल दिया जाता है जो केंद्रक और बढ़ता है जब तक कि मूल अनाज पूरी तरह से उपभोग नहीं हो जाता। पुनर्क्रिस्टलीकरण आमतौर पर सामग्री की ताकत और कठोरता में कमी और साथ ही लचीलेपन में वृद्धि के साथ होता है। इस प्रकार, प्रक्रिया को धातु प्रसंस्करण में एक जानबूझकर कदम के रूप में पेश किया जा सकता है या किसी अन्य प्रसंस्करण चरण का अवांछनीय उपोत्पाद हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक उपयोग ठंडे काम से पहले से कठोर या भंगुर हो चुकी धातुओं को नरम करना और अंतिम उत्पाद में अनाज की संरचना का नियंत्रण करना है। पुनर्क्रिस्टलीकरण तापमान आमतौर पर शुद्ध धातुओं के लिए पिघलने बिंदु का 0.3-0.4 गुना और मिश्र धातुओं के लिए 0.5 गुना होता है।

परिभाषा
पुनर्क्रिस्टलीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्रिस्टल संरचना के कण एक नई संरचना या नए क्रिस्टल आकार में आते हैं।

पुनर्क्रिस्टलीकरण की एक सटीक परिभाषा बताना मुश्किल है क्योंकि यह प्रक्रिया कई अन्य प्रक्रियाओं से दृढ़ता से संबंधित है, विशेष रूप से रिकवरी (धातु विज्ञान) और अनाज वृद्धि। कुछ मामलों में उस बिंदु को सटीक रूप से परिभाषित करना मुश्किल है जहां एक प्रक्रिया शुरू होती है और दूसरी समाप्त होती है। डोहर्टी एट अल. (1997) ने पुनर्क्रिस्टलीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया: <ब्लॉककोट> ... विरूपण की संग्रहीत ऊर्जा द्वारा संचालित उच्च कोण अनाज सीमाओं के गठन और प्रवासन द्वारा विकृत सामग्री में एक नई अनाज संरचना का निर्माण। उच्च कोण सीमाएँ वे होती हैं जिनमें 10-15° से अधिक का गलत अभिविन्यास होता है

इस प्रकार प्रक्रिया को पुनर्प्राप्ति (जहां उच्च कोण वाली अनाज सीमाएं स्थानांतरित नहीं होती हैं) और अनाज वृद्धि (जहां प्रेरक शक्ति केवल सीमा क्षेत्र में कमी के कारण होती है) से अलग किया जा सकता है। पुनर्क्रिस्टलीकरण विरूपण के दौरान या उसके बाद हो सकता है (उदाहरण के लिए, शीतलन या उसके बाद के ताप उपचार के दौरान)। पहले को गतिशील कहा जाता है जबकि दूसरे को स्थिर कहा जाता है। इसके अलावा, पुनर्क्रिस्टलीकरण एक असंतत तरीके से हो सकता है, जहां अलग-अलग नए अनाज बनते हैं और बढ़ते हैं, या एक निरंतर तरीके से, जहां सूक्ष्म संरचना धीरे-धीरे एक पुनर्क्रिस्टलीकृत सूक्ष्म संरचना में विकसित होती है। विभिन्न तंत्र जिनके द्वारा पुन: क्रिस्टलीकरण और पुनर्प्राप्ति होती है, जटिल हैं और कई मामलों में विवादास्पद बने हुए हैं। निम्नलिखित विवरण मुख्य रूप से स्थैतिक असंतुलित पुनर्क्रिस्टलीकरण पर लागू होता है, जो कि सबसे शास्त्रीय किस्म है और संभवतः सबसे अधिक समझी जाने वाली किस्म है। अतिरिक्त तंत्रों में (ज्यामितीय गतिशील पुनर्क्रिस्टलीकरण) गतिशील पुनर्क्रिस्टलीकरण और तनाव प्रेरित सीमा प्रवासन शामिल हैं।

द्वितीयक पुनर्क्रिस्टलीकरण तब होता है जब एक निश्चित बहुत कम संख्या में मिलर इंडेक्स|{110} (गॉस) अनाज चुनिंदा रूप से बढ़ते हैं, लगभग 106 प्राथमिक अनाजों में से एक, कई अन्य प्राथमिक पुनर्क्रिस्टलीकृत अनाजों की कीमत पर। इसके परिणामस्वरूप अनाज की असामान्य वृद्धि होती है, जो उत्पाद सामग्री गुणों के लिए फायदेमंद या हानिकारक हो सकती है। द्वितीयक पुनर्क्रिस्टलीकरण का तंत्र एक छोटा और समान प्राथमिक अनाज का आकार है, जो अवरोधक नामक बारीक अवक्षेपों द्वारा सामान्य अनाज के विकास को रोककर प्राप्त किया जाता है। गॉस अनाज का नाम 1934 के आसपास अनाज-उन्मुख विद्युत इस्पात के आविष्कारक नॉर्मन पी. गॉस के सम्मान में रखा गया है।

पुनःक्रिस्टलीकरण के नियम
पुनर्क्रिस्टलीकरण के कई, बड़े पैमाने पर अनुभवजन्य कानून हैं:
 * थर्मली सक्रिय। पुनर्क्रिस्टलीकृत अनाजों के न्यूक्लियेशन और विकास को नियंत्रित करने वाले सूक्ष्म तंत्र की दर एनीलिंग तापमान पर निर्भर करती है। अरहेनियस समीकरण|अरहेनियस-प्रकार के समीकरण एक घातांकीय संबंध दर्शाते हैं।
 * क्रांतिक तापमान। पिछले नियम का अनुसरण करते हुए यह पाया गया है कि पुन: क्रिस्टलीकरण के लिए आवश्यक परमाणु तंत्र के लिए न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। यह पुनर्क्रिस्टलीकरण तापमान एनीलिंग समय के साथ घटता जाता है।
 * गंभीर विकृति. सामग्री पर लागू पूर्व विरूपण नाभिक और उनके विकास को चलाने के लिए पर्याप्त संग्रहीत ऊर्जा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
 * विरूपण क्रांतिक तापमान को प्रभावित करता है। पूर्व विरूपण का परिमाण बढ़ाने या विरूपण तापमान को कम करने से संग्रहीत ऊर्जा और संभावित नाभिकों की संख्या में वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप, विरूपण बढ़ने के साथ पुनर्क्रिस्टलीकरण तापमान कम हो जाएगा।
 * प्रारंभिक अनाज का आकार महत्वपूर्ण तापमान को प्रभावित करता है। अनाज की सीमाएँ नाभिक के निर्माण के लिए अच्छी जगहें हैं। चूंकि अनाज के आकार में वृद्धि के परिणामस्वरूप सीमाएं कम हो जाती हैं, इसके परिणामस्वरूप न्यूक्लियेशन दर में कमी आती है और इसलिए पुन: क्रिस्टलीकरण तापमान में वृद्धि होती है।
 * विरूपण अंतिम दाने के आकार को प्रभावित करता है। विरूपण को बढ़ाने से, या विरूपण के तापमान को कम करने से, विकास की दर बढ़ने की तुलना में न्यूक्लियेशन की दर तेजी से बढ़ती है। परिणामस्वरूप, विरूपण बढ़ने से अंतिम दाने का आकार कम हो जाता है।

प्रेरक बल
प्लास्टिक विरूपण के दौरान किया गया कार्य प्लास्टिक विरूपण व्यवस्था में तनाव और तनाव का अभिन्न अंग है। यद्यपि इस कार्य का अधिकांश भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, कुछ अंश (~1-5%) सामग्री में दोषों-विशेषकर अव्यवस्थाओं के रूप में बना रहता है। इन अव्यवस्थाओं को पुनर्व्यवस्थित करने या समाप्त करने से सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी और इसलिए ऐसी प्रक्रियाओं के लिए थर्मोडायनामिक ड्राइविंग बल मौजूद है। मध्यम से उच्च तापमान पर, विशेष रूप से एल्यूमीनियम और निकल जैसी उच्च स्टैकिंग दोष ऊर्जा वाली सामग्रियों में, रिकवरी आसानी से होती है और मुक्त अव्यवस्थाएं आसानी से खुद को कम-कोण अनाज सीमाओं से घिरे उप-अनाज में पुनर्व्यवस्थित कर देंगी। प्रेरक शक्ति विकृत और पुनः क्रिस्टलीकृत अवस्था ΔE ​​के बीच ऊर्जा में अंतर है जिसे अव्यवस्था घनत्व या सबग्रेन आकार और सीमा ऊर्जा (डोहर्टी, 2005) द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:


 * $$ \Delta\ E \approx\;\rho\;Gb^2 \;{\rm or }\; \approx\;3\gamma_s/d_s \,\! $$

जहां ρ अव्यवस्था घनत्व है, जी कतरनी मापांक है, बी अव्यवस्थाओं का बर्गर वेक्टर है, γsसबग्रेन सीमा ऊर्जा और डी हैsउपअनाज का आकार है.

न्यूक्लिएशन
ऐतिहासिक रूप से यह माना गया था कि नए पुनर्क्रिस्टलीकृत अनाज की न्यूक्लिएशन दर ठोसकरण और वर्षा (रसायन विज्ञान) घटना के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किए गए थर्मल उतार-चढ़ाव मॉडल द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि परमाणुओं की प्राकृतिक गति (जो तापमान के साथ बढ़ती है) के परिणामस्वरूप मैट्रिक्स में छोटे नाभिक स्वचालित रूप से उत्पन्न होंगे। इन नाभिकों का निर्माण एक नए इंटरफ़ेस के निर्माण के कारण ऊर्जा की आवश्यकता और कम ऊर्जा सामग्री की एक नई मात्रा के निर्माण के कारण ऊर्जा मुक्ति से जुड़ा होगा। यदि नाभिक कुछ महत्वपूर्ण त्रिज्या से बड़ा होता तो यह ऊष्मप्रवैगिकी  स्थिर होता और बढ़ना शुरू हो सकता है। इस सिद्धांत के साथ मुख्य समस्या यह है कि अव्यवस्थाओं के कारण संग्रहीत ऊर्जा बहुत कम (0.1-1 Jm) है−3) जबकि अनाज सीमा की ऊर्जा काफी अधिक है (~0.5 J·m−3). इन मूल्यों के आधार पर गणना में पाया गया कि प्रेक्षित न्यूक्लिएशन दर कुछ असंभव रूप से बड़े कारक (~10) द्वारा गणना की गई दर से अधिक थी50).

परिणामस्वरूप, 1949 में काह्न द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक सिद्धांत अब सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है। पुनर्क्रिस्टलीकृत अनाज शास्त्रीय तरीके से न्यूक्लियेट नहीं होते बल्कि पहले से मौजूद उप-अनाज और कोशिकाओं से बढ़ते हैं। 'ऊष्मायन समय' तब पुनर्प्राप्ति की अवधि है जहां निम्न-कोण सीमाओं (<1-2°) वाले उप-अनाज अव्यवस्थाएं जमा करना शुरू कर देते हैं और अपने पड़ोसियों के संबंध में तेजी से गलत दिशा में हो जाते हैं। गलत दिशा में वृद्धि से सीमा की गतिशीलता बढ़ जाती है और इसलिए उप-अनाज की वृद्धि दर बढ़ जाती है। यदि किसी स्थानीय क्षेत्र में एक उप-अनाज को अपने पड़ोसियों पर लाभ होता है (जैसे कि स्थानीय रूप से उच्च विस्थापन घनत्व, बड़ा आकार या अनुकूल अभिविन्यास) तो यह उप-अनाज अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने में सक्षम होगा। जैसे-जैसे यह बढ़ता है इसकी सीमा आसपास की सामग्री के संबंध में तेजी से गलत हो जाती है जब तक कि इसे पूरी तरह से नए तनाव-मुक्त अनाज के रूप में पहचाना नहीं जा सकता।

काइनेटिक्स
पुनर्क्रिस्टलीकरण गतिकी आमतौर पर दिखाए गए प्रोफ़ाइल का अनुसरण करते हुए देखी जाती है। एक प्रारंभिक 'न्यूक्लिएशन अवधि' टी है0जहां नाभिक बनते हैं, और फिर विकृत मैट्रिक्स को निगलते हुए एक स्थिर दर से बढ़ने लगते हैं। हालाँकि यह प्रक्रिया शास्त्रीय न्यूक्लियेशन सिद्धांत का कड़ाई से पालन नहीं करती है, लेकिन अक्सर पाया जाता है कि ऐसे गणितीय विवरण कम से कम एक करीबी अनुमान प्रदान करते हैं। गोलाकार अनाजों की एक श्रृंखला के लिए एक समय t पर माध्य त्रिज्या R है (हम्फ्रीज़ और हैदरली 2004):


 * $$ R = G \left (t-t_0 \right ) \,\! $$

जहां टी0न्यूक्लियेशन समय है और G विकास दर dR/dt है। यदि समय वृद्धि dt में N नाभिक बनता है और अनाज को गोलाकार माना जाता है तो आयतन अंश होगा:


 * $$ f = \frac{4}{3} \pi\ \dot NG^3 \int_{0}^{t} (t-t_0)^3\, dt = \frac{ \pi\ }{3}\dot NG^3t^4 \,\! $$

यह समीकरण पुनर्क्रिस्टलीकरण के शुरुआती चरणों में मान्य है जब f<<1 और बढ़ते अनाज एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। एक बार जब अनाज संपर्क में आते हैं तो विकास की दर धीमी हो जाती है और जॉनसन-मेहल समीकरण द्वारा अपरिवर्तित सामग्री (1-एफ) के अंश से संबंधित होती है:


 * $$ f = 1 - \exp \left (- \frac{ \pi\ }{3} \dot NG^3t^4 \right ) \,\! $$

हालाँकि यह समीकरण प्रक्रिया का बेहतर विवरण प्रदान करता है, फिर भी यह मानता है कि दाने गोलाकार हैं, न्यूक्लियेशन और विकास दर स्थिर हैं, न्यूक्लियस को यादृच्छिक रूप से वितरित किया जाता है और न्यूक्लियेशन समय टी0 छोटा है। व्यवहार में इनमें से कुछ वास्तव में मान्य हैं और वैकल्पिक मॉडल का उपयोग करने की आवश्यकता है।

यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि किसी भी उपयोगी मॉडल को न केवल सामग्री की प्रारंभिक स्थिति, बल्कि बढ़ते अनाज, विकृत मैट्रिक्स और किसी भी दूसरे चरण या अन्य सूक्ष्म संरचनात्मक कारकों के बीच लगातार बदलते संबंधों को भी ध्यान में रखना चाहिए। गतिशील प्रणालियों में स्थिति और भी जटिल हो जाती है जहां विरूपण और पुन: क्रिस्टलीकरण एक साथ होता है। परिणामस्वरूप, व्यापक अनुभवजन्य परीक्षण का सहारा लिए बिना औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए एक सटीक पूर्वानुमान मॉडल तैयार करना आम तौर पर असंभव साबित हुआ है। चूँकि इसके लिए ऐसे औद्योगिक उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता हो सकती है जिनका वास्तव में निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए इस दृष्टिकोण में स्पष्ट कठिनाइयाँ हैं।

दर को प्रभावित करने वाले कारक
एनीलिंग (धातुकर्म) तापमान का पुनर्क्रिस्टलीकरण की दर पर एक नाटकीय प्रभाव पड़ता है जो उपरोक्त समीकरणों में परिलक्षित होता है। हालाँकि, किसी दिए गए तापमान के लिए कई अतिरिक्त कारक हैं जो दर को प्रभावित करेंगे।

पुनर्क्रिस्टलीकरण की दर विरूपण की मात्रा और, कुछ हद तक, इसे लागू करने के तरीके से काफी प्रभावित होती है। भारी रूप से विकृत सामग्री कुछ हद तक विकृत सामग्री की तुलना में अधिक तेजी से पुन: क्रिस्टलीकृत होगी। दरअसल, एक निश्चित विरूपण के नीचे पुन: क्रिस्टलीकरण कभी नहीं हो सकता है। उच्च तापमान पर विरूपण समवर्ती पुनर्प्राप्ति की अनुमति देगा और इसलिए ऐसी सामग्री कमरे के तापमान पर विकृत होने की तुलना में अधिक धीरे-धीरे पुन: क्रिस्टलीकृत होगी। हॉट रोलिंग और ठंडा रोलिंग  के बीच अंतर। कुछ मामलों में विरूपण असामान्य रूप से सजातीय हो सकता है या केवल विशिष्ट क्रिस्टलोग्राफिक विमानों पर ही हो सकता है। अभिविन्यास ग्रेडिएंट्स और अन्य विषमताओं की अनुपस्थिति व्यवहार्य नाभिक के गठन को रोक सकती है। 1970 के दशक में प्रयोगों से पता चला कि मोलिब्डेनम 0.3 के वास्तविक स्ट्रेन में विकृत हो जाता है, तनाव होने पर सबसे तेजी से पुन: क्रिस्टलीकृत होता है और तार खींचने, रोलिंग (धातुकर्म) और संपीड़न (भौतिक) (बार्टो और एबर्ट 1971) के लिए घटती दर पर होता है।

एक अनाज का अभिविन्यास और विरूपण के दौरान अभिविन्यास कैसे बदलता है, संग्रहीत ऊर्जा के संचय को प्रभावित करता है और इसलिए पुन: क्रिस्टलीकरण की दर को प्रभावित करता है। अनाज की सीमाओं की गतिशीलता उनके अभिविन्यास से प्रभावित होती है और इसलिए कुछ क्रिस्टलोग्राफिक बनावट के परिणामस्वरूप दूसरों की तुलना में तेजी से विकास होगा।

विलेय परमाणु, जानबूझकर किए गए परिवर्धन और अशुद्धियाँ, दोनों का पुनर्क्रिस्टलीकरण गतिकी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहां तक ​​कि छोटी सांद्रता का भी बड़ा प्रभाव हो सकता है, उदाहरण के लिए 0.004% Fe पुनर्क्रिस्टलीकरण तापमान को लगभग 100°C तक बढ़ा देता है (हम्फ्रीज़ और हैदरली 2004)। यह वर्तमान में अज्ञात है कि क्या यह प्रभाव मुख्य रूप से न्यूक्लियेशन की मंदता के कारण है या अनाज की सीमाओं की गतिशीलता यानी विकास में कमी के कारण है।

दूसरे चरण का प्रभाव
औद्योगिक महत्व के कई मिश्र धातुओं में दूसरे चरण के कणों का कुछ आयतन अंश होता है, या तो अशुद्धियों के परिणामस्वरूप या जानबूझकर मिश्र धातु जोड़ने से। अपने आकार और वितरण के आधार पर ऐसे कण या तो पुनर्क्रिस्टलीकरण को प्रोत्साहित या धीमा कर सकते हैं।

छोटे कण
निम्न और उच्च-कोण दोनों अनाज सीमाओं पर जेनर पिनिंग के कारण छोटे, निकट दूरी वाले कणों के फैलाव से पुन: क्रिस्टलीकरण को रोका या काफी धीमा कर दिया जाता है। यह दबाव सीधे तौर पर अव्यवस्था घनत्व से उत्पन्न होने वाली प्रेरक शक्ति का विरोध करता है और न्यूक्लियेशन और विकास गतिकी दोनों को प्रभावित करेगा। प्रभाव को कण फैलाव स्तर के संबंध में तर्कसंगत बनाया जा सकता है $$F_v/r$$ कहाँ $$F_v$$ दूसरे चरण का आयतन अंश है और r त्रिज्या है। थोड़े पर $$ F_v/r $$ दाने का आकार नाभिकों की संख्या से निर्धारित होता है, और इसलिए प्रारंभ में यह बहुत छोटा हो सकता है। हालाँकि, अनाज की वृद्धि के संबंध में दाने अस्थिर हैं और इसलिए एनीलिंग के दौरान तब तक बढ़ेंगे जब तक कि कण उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त पिनिंग दबाव नहीं डालते। मध्यम पर $$ F_v/r $$ अनाज का आकार अभी भी नाभिकों की संख्या से निर्धारित होता है लेकिन अब अनाज सामान्य वृद्धि के संबंध में स्थिर है (जबकि असामान्य वृद्धि अभी भी संभव है)। ऊंचाई पर $$F_v/r$$ अक्रिस्टलीकृत विकृत संरचना स्थिर होती है और पुनर्क्रिस्टलीकरण दबा हुआ होता है।

बड़े कण
बड़े (1 माइक्रोमीटर से अधिक) गैर-विकृत कणों के आसपास विरूपण क्षेत्र उच्च अव्यवस्था घनत्व और बड़े अभिविन्यास ग्रेडिएंट्स की विशेषता रखते हैं और इसलिए पुनर्संरचना नाभिक के विकास के लिए आदर्श स्थान हैं। कण उत्तेजित न्यूक्लिएशन (पीएसएन) नामक यह घटना उल्लेखनीय है क्योंकि यह कण वितरण को नियंत्रित करके पुन: क्रिस्टलीकरण को नियंत्रित करने के कुछ तरीकों में से एक प्रदान करती है।

विकृत क्षेत्र का आकार और गलत अभिविन्यास कण आकार से संबंधित है और इसलिए न्यूक्लियेशन शुरू करने के लिए न्यूनतम कण आकार आवश्यक है। विरूपण की सीमा बढ़ने से न्यूनतम कण आकार कम हो जाएगा, जिससे आकार-विरूपण स्थान में पीएसएन शासन स्थापित हो जाएगा। यदि पीएसएन की दक्षता एक है (यानी प्रत्येक कण एक नाभिक को उत्तेजित करता है), तो अंतिम अनाज का आकार केवल कणों की संख्या से निर्धारित किया जाएगा। कभी-कभी यदि प्रत्येक कण में एकाधिक नाभिक बनते हैं तो दक्षता एक से अधिक हो सकती है लेकिन यह असामान्य है। यदि कण महत्वपूर्ण आकार के करीब हैं तो दक्षता एक से कम होगी और छोटे कणों के बड़े अंश वास्तव में इसे शुरू करने के बजाय पुन: क्रिस्टलीकरण को रोक देंगे (ऊपर देखें)।

बिमोडल कण वितरण
कण आकार के व्यापक वितरण वाली सामग्रियों के पुन: क्रिस्टलीकरण व्यवहार की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो सकता है। यह मिश्रधातुओं में मिश्रित होता है जहां कण तापीय रूप से अस्थिर होते हैं और समय के साथ बढ़ सकते हैं या घुल सकते हैं। विभिन्न प्रणालियों में, अनाज की असामान्य वृद्धि हो सकती है, जिससे छोटे क्रिस्टल की कीमत पर असामान्य रूप से बड़े क्रिस्टलीय बढ़ सकते हैं। बिमोडल मिश्रधातुओं में स्थिति अधिक सरल है जिनमें दो अलग-अलग कण आबादी होती है। एक उदाहरण अल-सी मिश्र धातु है जहां यह दिखाया गया है कि बहुत बड़े (<5 μm) कणों की उपस्थिति में भी पुन: क्रिस्टलीकरण व्यवहार छोटे कणों (चान और हम्फ्रेस 1984) पर हावी होता है। ऐसे मामलों में परिणामी सूक्ष्म संरचना केवल छोटे कणों वाले मिश्र धातु से मिलती जुलती होती है।

पुनर्क्रिस्टलीकरण तापमान
पुनर्क्रिस्टलीकरण तापमान वह तापमान है जिस पर किसी दी गई सामग्री और प्रसंस्करण स्थितियों के लिए पुनर्क्रिस्टलीकरण हो सकता है। यह कोई निर्धारित तापमान नहीं है और निम्नलिखित सहित कारकों पर निर्भर है:
 * एनीलिंग समय बढ़ने से पुनर्क्रिस्टलीकरण तापमान कम हो जाता है
 * शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्रधातुओं का पुनर्क्रिस्टलीकरण तापमान अधिक होता है
 * ठंडे काम की मात्रा बढ़ने से पुनर्क्रिस्टलीकरण तापमान कम हो जाता है
 * छोटे कोल्ड-वर्क्ड अनाज के आकार से पुन: क्रिस्टलीकरण तापमान कम हो जाता है

यह भी देखें

 * चरण आरेख